204 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 12. Februar 1914. 
Tabelle 4. 
Binäre Systeme mit beiden Arten von Verbindungen. 
= Verbindungen 
Komponenten 
A—B Zusammen ale Zusammıen- Spalt.- 
\ Krist.-Temp. | eh 
setzung | | setzung, Temp. 
KOl-Cac, | 431° 4KC1-CaCl, | 461° | &) 
KC— Cdll, 
KCl— PbCl, KCl.2PbCl, 440 2K Cl. PbCL, 490 (7) 
RbCl — PhCl, RbCl.2PbCl, | 423 2RbCI. PbOL, 448 (7) 
Rb CL. PbCl, 440 
Umw. etwa 
310 | 
Tabelle 4a. 
Zusammensetzungen und Schmelz- 
temperaturen der eutektischen Gemenge. 
Komponenten Schmelz- 
al 48 Temp. 
. KO ICh RC. Cdcı, 382° 
el cden di RE en 2 
SZ RO rer ee 390 
> - KCl. PbCl, — KCl. 2PbCl, 411 
Mratr: 2 : 
Er KCl-2Pb Cl, — PbCl, 430 
| 2RbCI. Pb CL, — RbCl. PbCl, 414 
RbCI— PbCL, $| RbCl-PbCl, — RbCl- 2PbCi, 407 
| RbCl- 2PbCl, — PhCl, 410 
In dem zuletztgenannten System Rubidiumchlorid — Bleichlorid 
treten drei Verbindungen auf, von denen die mittlere durch ihre 
Dimorphie bemerkenswert ist: 
etwa 310° 
&—RbCl-PbCl, rıombisch = S— RbCl-PbCl, regulär. 
Die «-Modifikation bildet sich primär längs den Sättigungskurven D,,g, 
D,,r und tritt in den eutektischen Gemengen g,r auf, so daß sie aus 
allen Schmelzen des Konzentrationsbereiches von D/, bis D/, kristallisiert 
(Fig. 8). Ihre Umwandlung erfolgt träge und mit Verzögerungen. Da- 
her bemerkt man auf den Abkühlungskurven, daß während der Um- 
wandlung zuweilen zwei Wärmeentwicklungen nacheinander stattfinden, 
deren Temperaturen in Fig. 8 durch Kreise und deren Haltezeiten 
durch vertikale Striche eingetragen sind. Aus den an der Konzen- 
trationsachse angegebenen Summen der Haltezeiten ist ersichtlich, daß 
die größte Wärmeentwicklung bei der Umwandlung der reinen Ver- 
